( 638 ) 
core le fond de quelques-unes d’entre elles. Leur largeur varie de 5 à 10 
millimètres, et leur profondeur atteint 20 millimètres. Comme celles du 
fer de Caille, elles sont parallèles entre elles et paraissent se rattacher à 
l'orientation générale de la cristallisation. 
Une face que j'ai fait unir pour étudier la structure interne de la masse 
a fait disparaître les entailles irrégulières qui y avaient été faites autrefois 
au Mexique, dans le but d’en détacher quelques parties. Cette opération a 
montré que ce fer est remarquable par sa blancheur et sa douceur. Il 
prend le poli avec facilité et acquiert alors un vif éclat. 
» Ce qu’on remarque avant tout sur ces surfaces polies, c’est la fréquence 
des rognons de protosulfure de fer, semblables à ceux dont la pen 
a laissé des cavités à la surface. 
» Si l’on soumet une pareille surface à l’action d’un acide, on voit appa- 
raitre les figures de Widmanstætten avec une très-grande netteté, mais 
avec moins de régularité que sur le fer de Caille. Le phosphure ou schrei- 
bersite, au lieu de se présenter en lames régulières, apparaît en petits grains 
isolés, mais alignés, comme s'ils n’avaient pu parvenir à se constituer en 
lames tout à fait continues. 
» Ces diverses feuilles de phosphnre paraissent orientées en partie paral- 
lèlement aux faces de l’octaèdre régulier, en partie parallèlement aux faces 
du dodécaëèdre rhomboïdal, ainsi qu’on peut le reconnaître sur un échan- 
tillon que j'ai fait couper en forme de sphère. 
» L'action de l'acide donne une signification aux gerçures planes que 
l’on aperçoit de toutes parts sur l'écorce oxydée. On les voit se multiplier, 
en même temps que les dessins s’ordonnent par rapport à elles. Dans leur 
voisinage, les lignes subissent des inflexions analogues à celles que nous 
avons signalées relativement au fer de Caille. Ce dernier fait montre que 
les joints ne sont pas postérieurs à la cristallisation de la masse. 
» La densité de ce fer est égale à 7,71: 
» Soumis à l’action du chalumeau de M. Sc hlæsing, le fer de Charcas 
n'est entré en fusion qu’au blanc partait. Le culot obtenu, après avoir été 
poli et soumis à l’action des acides, n’a plus présenté les figures caractéris- 
tiques du fer naturel. 
» Il se dissout dans les acides, mais avec une certaine lenteur. La disso- 
lution est accompagnée d’un dégagement à peine sensible d'hydrogène sul- 
furé, ce qui montre, comme nous l'avons vu pour le fer de Caille, que le 
départ du sulfure s’est fait d’une manière complète. Elle laisse un résidu 
de 0,2 pour 100. La liqueur renferme principalement du fer et du nickel. 
